Kristallform bei Calcitzwillingen. 57 
Ein ebenmäßiger Zwilling würde mit Berücksichtigung des Habitus der mitgewachsenen einfachen 
Kristalle die Form Taf. IV, Fig. 27 haben. 
Die Zentraldistanzen der einfachen Kristalle sind: 
| V: (605) o (111) 
0:59 375 
Die im einspringenden Winkel liegenden Flächen haben an Zwillingen bedeutend größere Zentral- 
distanzen als die übrigen. 
An einem Zwillinge konnten sich die genannten Flächen nicht in ihrer ganzen Ausdehnung gleich- 
mäßig fortschieben und es entstand ein zickzackförmiges Gebilde, indem die Zwillingsindividuen nur 
knapp an der Zwillingsgrenze weiter gewachsen sind. 
Dies zeigt auch an, daß die Ursache der Verzerrung dieser Kristalle an der Zwillingsgrenze liegt. 
Die vergleichbaren Zentraldistanzen der 056 und 560 sind nur ganz unbedeutend größer als die 
der Form (605) an einfachen Kristallen. 
I) Zwilling von Moravicza (Hof-Museum). 
Dieser Kristall schien auf den ersten Anblick den Regeln zu widersprechen, welche sich aus der 
Betrachtung so vieler Beispiele ergeben. 
Er zeigt das gewöhnliche Skalenoeder und ist nicht verzerrt. Obwohl er ziemlich groß ist 
(Gewicht = 585 g) schneiden sich alle Skalenoederflächen in einem Punkte, der einspringende Winkel ist gar 
nicht verdrängt. Es fehlen auch die gewöhnlichen Vizinalflächen, welche den einspringenden Winkel ver- 
kleinern. 
Der Widerspruch löst sich bei genauerer Untersuchung. Die beiden Zwillingsindividuen berühren 
Sich hier nicht mit der Zwillingsebene (001), sondern mit einer zu ihr senkrechten Ebene, die keiner 
kristallonomischen Fläche entspricht. 
Solche Art der Ausbildung ist bei Kalkspaltzwillingen selten, nur an den Zwillingen nach (110) 
bisher beobachtet. 
Er ist von der Unterlage abgebrochen, aber offenbar war er so aufgewachsen, daß die I. Bissetrix 
gegen die Unterlage normal gerichtet war. 
Der hier vorhandene einspringende Winkel entspricht dem supplementärem der gewöhnlichen 
Zwillinge von Egremont. 
Von Moravicza beschrieb Zepharovich einfache Kristalle von der Kombination R3 oder — — R, 
R 3.1 
1 Mineral. Mitt. Z. f. K., Bd. V, 1881. 
